TCXDVN302:2004

Mục đích sử dụng Mức cho phép Muối hoà tan Ion sunfat (SO 4 -2 ) Ion Clo (Cl - ) Cặn không tan 1. Nước trộn bê tông và nước trộn vữa bơm bảo vệ cốt thép cho các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước. 2000 600 350 200 2. Nước trộn bê tông và nước trộn vữa chèn mối nối cho các kết cấu bê tông cốt thép. 5000 2000 1000 200 3. Nước trộn bê tông cho các kết cấu bê tông không cốt thép. Nước trộn vữa xây và trát. 10000 2700 3500 300 Chú thích: 1) Khi sử dụng xi măng nhôm làm chất kết dính cho bê tông và vữa, nước dùng cho tất cả các phạm vi sử dụng phải theo đúng qui định của mục1 bảng 1. 2) Trong trường hợp cần thiết, cho phép sử dụng nước có hàm lượng ion clo vượt quá qui định của mục 2 bảng 1 để trộn bê tông cho kết cấu bê tông cốt thép, nếu tổng hàm lượng ion clo trong bê tông không vượt quá 0,6kg/m 3 . 3) Trong trường hợp nước dùng để trộn vữa xây, trát các kết cấu có yêu cầu trang trí bề mặt hoặc ở phần kết cấu thường xuyên tiếp xúc ẩm thì hàm lượng ion clo khống chế không quá 1200 mg/l. 4.6.Khi nước được sử dụng cùng với cốt liệu có khả năng gây phản ứng kiềm - silíc, tổng hàm lượng ion natri và kali không được lớn hơn 1000 mg/l. 4.7. Nước không được chứa các tạp chất với liều lượng làm thay đổi thời gian đông kết của hồ xi măng hoặc làm giảm cường độ nén của bê tông và thỏa mãn các yêu cầu ở bảng 2 khi so sánh với mẫu đối chứng. Bảng 2 - Giới hạn cho phép về thời gian ninh kết và cường độ chịu nén của hồ xi măng và bê tông Chỉ tiêu kỹ thuật Giới hạn cho phép Thời gian đông kết của xi măng phải đảm bảo: - Bắt đầu, giờ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 không nhỏ hơn 1 không lớn hơn 12 Cường độ chịu nén của vữa tại tuổi 28 ngày, % so với mẫu đối chứng không nhỏ hơn 90 Chú thích: 1. Mẫu đối chứng sử dụng nước uống được tiến hành song song và dùng cùng loại xi măng với mẫu thử. 2. Thời gian đông kết của xi măng được xác định ít nhất 2 lần theo TCVN 6017:1995. 3. Việc xác định cường độ chịu nén của vữa (Thử bằng vữa xi măng dùng để sản xuất bê tông) được thực hiện theo TCVN 6016:1995. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1 Lấy mẫu Mẫu nước thử là mẫu đơn được lấy kiểm tra theo TCVN 5992:1995. Khối lượng mẫu thử được lấy không ít hơn 5 lít. Mẫu thử không được có bất kỳ xử lý đặc biệt nào trước khi kiểm tra . Việc bảo quản mẫu thử được thực hiện theo TCVN 5993:1995. 5.2 Tần suất kiểm tra Việc kiểm tra được tiến hành ít nhất 2 lần 1 năm đối với các nguồn cung cấp nước trộn thường xuyên cho bê tông hoặc được kiểm tra đột xuất khi có nghi ngờ. 5.3 Phương pháp thử 5.3.1. Xác định váng dầu mỡ và màu nước bằng quan sát mắt thường. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.3. Xác định độ pH theo TCVN 6492:1999. 5.3.4. Xác định tổng hàm lượng muối hoà tan theo TCVN 4560: 1988. 5.3.5. Xác định lượng cặn không tan theo TCVN 4560: 1988. 5.3.6.Xác định hàm lượng ion sunfat theo TCVN 6200:1996. 5.3.7. Xác định hàm lượng ion clo theo TCVN 6194:1996. 5.3.8.Xác định hàm lượng natri và kali theo TCVN 6196-3: 2000.